544 Sechzehnter Abschnitt. Hölzer. 



Auge) fein gestrichelt. Wenig hart, leicht, auch leicht-, doch meist 

 uneben spaltend, ohne bemerkenswerten Geschmack i). 



Mikroskopischer Charakter. Gefäße (bzw. Gefäßreihen) etwa 

 3 — 5 auf den mm^, einzeln und meist 0,23 — 0,28 mm weit oder zu 

 2 — 4 radial gereiht, seltener zu mehreren in Gruppen, mit dünnwandigen 

 Thyllen. Sklerenchymfasern als Grundmasse, derbwandig und meist 

 weitlumig, von ungleicher Form und Weite des Querschnittes, radial 

 gereiht oder regelloser geordnet, z. T. zart gefächert, auf den radialen 

 Wandflächen mit winzigen, ungefähr in eine Längsreihe gestellten Tüpfeln. 

 Strangparenchym nur an den Gefäßen, ohne Kristallkammern. Mark- 

 strahlen im Tangentialschnitt meist zwei- bis vierschichtig (am häufigsten 

 dreischichtig, nur vereinzelte kleine einschichtig), bis 0,80 mm hoch, 

 manche im Innern mit einem etwa 0,048 mm weiten Zwischenzell- 

 raum (Sekretlücke?), seltener mit zweien, gegen die Enden verscho- 

 benen. Markstrahlzellen (mit Ausnahme der dickerwandigen Umgebung 

 solcher Zwischenzellräume) dünnwandig, die Kantenzellen meist groß, 

 dreiseitig und 0,028 — 0,080 mm hoch, die übrigen nur 0,012 — 0,024 

 im Lichten weit, jene auch im Radialschnitt höher als breit, manche 

 mit Einzelkristallen von Kalziumoxalat, Hoftüpfel der Gefäßwände diese 

 dicht bedeckend, rundlich oder rundlich eckig bis querelliptisch, mit 

 querspaltfürmiger Pore, meist 0,010 mm breit, gegen Markstrahlzellen 

 und Strangparenchym oft auffallend grüßer und unregelmäßiger geformt, 

 weitporiger, schmäler behöft. Thyllenwände gebräunt; in den Mark- 

 strahlen wie im Strangparenchym krümeliger, gelbbrauner Inhalt, auch 

 sattbraune kugelige Tropfen von ungleicher Zahl und Grüße, gleich jenem 

 in Alkohol unlüslich, doch mit Eisenchlorid sich schwärzend. Die oben 

 erwähnten weiten Interzellulargänge einzelner Markstrahlen im trockenen 

 Holze anscheinend leer. 



Nach Harms (I. c, p. 414) ein wertvolles, hellem Mahagoni ähn- 

 liches Nutzholz. 



Anmerkung. Von Entandophragma-Arten werden noch verschie- 

 dene, nach den Ausfuhrhäfen der Elfenbeinküste benannte, zum Teil 

 als »Tiama-Mahagoni« bezeichnete Sorten Afrikanischen Mahagonis, 

 auch ein Teil des »Gabun-Mahagonis« abgeleitet (vgl. p. 414 und Nr. 85). 

 Eine als » Sek ondi- Mahagoni« vorliegende Probe zeigte die nachstehend 

 beschriebene Beschaffenheit: 



1) Nach Büsgen (1. c.) besitzt das von ihm als »Njokubore« untersuchte Holz ein 

 spez. Gewicht von 0,404 und ist geschmacklos, obwohl die von den Eingeborenen 

 so benannten Bäume Kameruns (Arten von Entandophragma) sehr bitter schmeckendes 

 Holz haben. Vielleicht verliert (nach B.) dieses Holz jene Eigenschaft während der 

 Aufbewahrung, 



